A. POURCEL — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DE LA FONTE EN FRANCE 



\~ 5 



En résumé, il demeure bien établi que le car- 

 bone est l'élément essentiel des fontes de moulage. 

 Quand il est présent à dose suffisante, un refroi- 

 dissement méthodique le distribue dans la masse 

 métallique presque entièrement sous forme de 

 graphite et de carbone graphitique, en n'y laissant 

 subsister qu'un minimum de carbone de carbure 

 et de carbone de trempe '. 



Le silicium ne saurait en aucun cas êlre consi- 

 déré comme le succédané du carbone ; mais, à 

 cause de sa propriété de le précipiter à l'étal de 

 graphite jusqu'aux dernières traces à mesure que 

 sa teneur augmente (cela, principalement dans 

 une fonte privée de manganèse), on le fait inter- 

 venir dans la fonderie, sous forme de ferro-sili- 

 cium, pour utiliser des déchets de fonte et, en 

 général, des débris de métal fonteux pauvre en 

 carbone -. Les fontes noires, riches en carbone, en 

 silicium et quelquefois en manganèse, comme celles 

 d'Ecosse, sont donc considérées comme des ma- 

 tières premières renfermant, concentrés, les élé- 

 ments chimiques indispensables à la moulerie de 

 seconde fusion où l'on passe des déchets. 



Les fontes d'Ecosse, d'une si vieille renommée 

 pour cet usage, continuent à être recherchées de 

 préférence aux fontes de même numéro du Cleve- 

 land ou de l'Est de la France, à cause de leur 

 moindre teneur en phosphore. Sur le marché an- 

 glais elles valent toujours huit à dix francs de plus 

 la tonne que celles de Middlesborough (Cleveland . 



Ce n'est, du reste, qu'en mélange avec des fontes 

 peu phosphoreuses que l'on emploie généralement 

 les fontes du Cleveland et de l'Est de la France. 



La fonte h est un type de bonne fonte de pre- 

 mière fusion employée au moulage des tuyaux, 

 dans une grande usine de l'Allier. 



Il a été dit, déjà, que les fontes d'ailinage com- 

 portent toutes les variétés et toutes les nuances. 

 Ainsi, le bon fer marchand provient, en Angle- 

 terre, d'une fonte grise n" 'i, vendue sur le marché 

 de Middlesborough sous le nom de n" 4 d'affinage. 

 Elle renferme 1.50 de phosphore et 1,60 de sili- 

 cium. On y puddle rarement de la fonte truitée. 



Sur le continent, la fonte désignée sous le nom 

 de (mite d'affinage, pour 1er puddlé marchand, est 

 blanche et renferme ;l : 



1 Bien que la fonte grise obtenue au haut fourneau 

 contienne toujours du silicium, il n'est pas exact de dire — 

 comme le répète Ledebur — que la fonte grise ne peut pas 

 exister sans silicium. C'est en se plaçant à ce point de vue 

 contestable qu'il a classé le ferro-silicium au premier rang 

 de la série des fontes grises. 



- Dans la fusion au cubilot, l'oxydation se porte sur le 

 manganèse d'abord, et sur le silicium, en second lieu; et le 

 métal en sort souvent plus carburé qu'il n'y riait entré. 

 L'emploi du ferro-silicium est une méthode empirique d'ate- 

 lier qui n'offre aucune garantie pour les pièces moulées 

 devant répondre à' des propriétés mécaniques spécifiées. 



:1 C'est le type fabriqué dans l'Est, et vendu par Longwy. 



Carbone total 2,50 à 3,00 



Silicium 0,20 0.40 



Phosphore 1,60 1,80 



Soufre 0,50 0,25 



Manganèse 0,00 à traces 



Les fontes blanches rayonnées ou rubanées, 

 contenant de 1 à 4 '• „ de manganèse, et 0,05 à 0,15 

 de phosphore, servent à fabriquer le métal mal- 

 léable, soudé, de qualité supérieure, de préférence 

 aux fontes grises pures de phosphore et de soufre, 

 qui se traitent moins aisément et moins économi- 

 quement au four à puddler. 



Les fontes propres à l'affinage Bessemer acide 

 sont caractérisées principalement par leur pureté, 

 eu égard au phosphore et au soufre, tandis que la 

 proportion de silicium, quelquefois assez élevée, 

 peut s'abaisser à 1,00. Le manganèse n'est jamais 

 absent. On en trouve 3 à 4 ° „ dans les fontes Bes- 

 semer de Styrie; 0,50 dans celles du Cumberland, 

 el la même dose avec 1,00 de silicium, dans celles 

 des États-Unis. — L'affinage pour acier au four 

 Martin-Siemens acide permet de traiter toutes les 

 nuances de fonte, sans exception, pourvu que le 

 phosphore et le soufre n'y soient présentsqu'à l'état 

 de traces. Mais, si le garnissage du four est fait en 

 matières réfractaires basiques ou neutres, on peut 

 y affiner des fontes grises ou blanches avec des 

 teneurs en phosphore les plus variables, en évitant, 

 toutefois, celles qui contiennent plus de 0,13 à 0, u 20, 

 maximum, de soufre '. 



La fonte dite fonte Thomas, que l'on affine pour 

 acier au convertisseur basique, est, parmi les 

 fontes d'affinage, celle dont la composition chi- 

 mique doit le moins varier afin de fournir un pro- 

 duit toujours semblable à lui-même. 



On la maintient entre les limites suivantes : 



Carbone total 3, 20 à 3,40 



Phosphore 1 ,80 2,25 



Manganèse 1,00 2,00 



Soufre 0,07 0.05 



Silicium 0,06 0,04 



On évite le silicium et le soufre; le manganèse 2 

 ne saurait être inférieur à 1,50; quant au phos- 

 phore, qui est l'élément calorifique de l'opération 

 d'affinage au convertisseur Bessemer basique, la 

 teneur au-dessous de laquelle on désire ne pas 

 descendre est de 2.00 "/„. 



Dans un second article, nous étudierons les 

 procédés de fabrication des fontes 



A. Pourcel, 



l Qgénieur civil des Mines, 



Ann.ii Chef de service des Hauts Fourneaux 



et Iciéries de Terre-Noire. 



1 Bien qu'on élimine le soufre aussi facilement que le phos- 

 phore au four Siemens-Martin, il est plus économique que 

 l'opération d'ailinage ne compte pas cette complication. 



-L'emploi du mélangeur Jones Massenez permet do dimi- 

 nuer la dose de manganèse tout en maintenant dans mu- 

 limite inférieure celles du soufre et du silicium. 



